ic JOURNAL DE PHYSIQUE , DE CH1MIE 



Du platine forge. 



11 faut fe tappelet que tous les metaux fe fondent avec facility , lorfqu'ils 

 font teduits en lames infinimenc minces : c'eft ainfi que lot en feuille fe 

 fond a la fiammcche d'lMe bougie, fans qu'elle ait befoin d'etre excitee par 

 le vent d'un chalumeau. 



C'elt encore de cette maniere que les phyficiens parviennent a fondre les 

 pttits globules de verre qui fervent a leurs microfcopes fimples. 



Cette feule obfetvation fuffit pour indiquer le procede qu'il faut fuivre 

 dans les operations fur le platine forge. 



On purifie avant tout le platine par le nitre & par le fel de verre; on 

 divife enfuite ce mineral en molecules infiniment petites, foit par fa tritura- 

 tion , foit par fa dillolution dans l'eau regale ou dans l'efptit de nitre, felon 

 la met'iode de notre collegue Tillet Le nitre , l'autimoine , 1 arfenic , enfin , 

 routes les fubllances qui fe volatilifent , peuvent cue employees a cette ope- 

 ration ; mais Tarfenic merite la preference , parce qu'il fe diflipe plus faci- 

 lement. 



Le platine, ainfi divife en molecules infininiment petites, doit etre expofe 

 au feu le plus violent, qu'on avivera pat fair dephlogiftique qui fe degage 

 du nitre dans la combuftion. 



C'eft a ce feu violent que les molecules infiniment petites du platine s'a- 

 glutinent, & c'elt en les forgeant a blanc, a differentes reprifes, qu'oa 

 parvient a leur donner aflez d'adhefion pour fupporter le laminage. 



D'ailleurs , les travaux connus de Sickengen fur le platine forge Sc la- 

 mine , ne lailfent rien a delirer fur cet objet. II m'avoit permis de les fuivre, 

 & c'eft a cette tavenr que je dois les lumieres qui m'etoient neceffaires pour 

 traiter an fujet difficile & abfolument ecianger a mes etudes. 



Du platine moule. 



Le platine moule' interefTe infiniment le progres des arts; c'eft a ce tra- 

 vail que j'ai donne tous mes foins. 



Le procede qui m'a completement reufli pout jeter en moule des crenfets 

 & de grandes pieces de platine de differentes formes, confifte a fondre ce 

 metal felon la methode de Scheffer , pat tin melange d'arfenic & de fel de 

 verre. Le feu doit etre foit modere; c'eft pourquoi il faut au moins dix 

 livres d'arfenic & quatte livres de fel de verre pour fondre une livre de 

 platine. Alois la fonte eft dans l'etat de parfaite fluidite lorfqu'on la vetfe 

 dans le moule, quoiqtie le feu foit a peine fuffifant pour mettre l'argent en 

 fufion. Le platine moule eft dans cet etat tres-aigre & tres - calfant. Si on 

 1'expofoit a un degre de chaleur capable de le faire rougir, ('operation feroit 

 abfolument manquee ; l'atfenic , en fe degageant trop brufquement , le re- 



